基 安 化 発 第 0828001号
平 成 18 年 8 月 28 日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚 生労働省労働基準局安全衛 生部化学物質対策課長

天然鉱物中の石綿含有率の分析方法につ いて
労働安全衛 生法施行令 (昭和 47
年政令第 318号)及び石綿障害予防規則 (平成 1
7
年厚生労働省令 第 21号)の一部が改正され､平成 18
年9
月 1日か ら､ これ ら法令 に基づ く規制の対象 となる物の石綿の含有率 (重量比)が 1%
か ら0
.1
別こ改 め られ る こととされた ところで ある｡.1%を超えて含有す るか否かについて行 う分析 について は､平成 1
8
建材中の石綿等 をその重量 の0
年8月21日付 け基発第 0
8
21
0
0
2
号 ｢
建材 中の石綿含有率の分析方法 につ いて｣ にお いて ､0
.1
%までの

I
SA1
4
81｢建材製品中のアスベス ト含有率測定方法 ｣ (
以下 ｢
J
I
S
法｣
精度を有す る分析方法 として Jという｡)等があるとされているところで ある｡
しか しなが ら､JI
S
法では､石綿 を ｢不純物 として含有す るおそれのある天然鉱物及びそれ を原料 としてで きた製品 については､適用 しな い｣ とされて いる ことか ら､石綿 を不純物 として含有す

I
S
法 によ
るおそれ のある天然鉱物 を粉砕 し､原料 として使用す る場合 における石綿含有率の分析 をJ
り行 うことは適 当でない｡
このことか ら､天然鉱物 中の石綿含有率の分析方法 について､厚生労働省の委託事業 によ り (社)
日本作業環境測定協会 にお いて検討 を行 った結果､今般､別添のとお りそ の分析方法が取 りまとめられたところである｡
ついては､本分析方法 につ いて､局管内の作業環境測定機関等の分析機関並び に石綿 を不純物 として含有す るおそれ のある天然鉱 物 を取 り扱 う事業者及び関係事業者 団体 に対 し周知 を図 られたい｡
なお､関係事業者 団体等 に対 して､別紙 の とお り周知 したので了知 されたい｡

別添

天然 鉱 物 中の石綿 含有 率 の分 析 方法
第 1 適用範囲

工業的に利用 されている天然鉱物の中には､石綿 を不純物 として含有す るおそれのあるものがあるが ､JI
SA 1
481 ｢
建材製品中のアスベ ス ト含有率測定方法｣では､石綿 を不純物 として含有するおそれのある天然鉱物等は適用範囲か ら除かれている｡
本分析方法は､ これ らの天然鉱物の うち粉状のタル ク､セ ピオライ ト､バー ミキュライ
ト(
焼成品を含むO)及び天然ブルーサイ ト (軽焼マグネシ ウム及び重焼マグネシウムを含1% を超 えて含有 しているか否 かの判定を行 う場合にむ｡)について､石綿 をその重量の 0.
おいて適用す るものである｡
なお､ これ ら天然鉱物に含有す るおそれのある石綿の種類 としては､ トレモライ ト及びクリソタイルがある｡
第 2 試料の採取

一

試料の採取に当たっては､本分析方法が適用 され る天然鉱物が粉状で輸入 され る場合はその単位 ごとに､また､塊状で輸入 され､国内で塊状 を粉砕 して使用す る場合はその塊状0g程度で ､3サ ンプル以上採を粉砕す る単位 ごとに､同一 ロッ トか ら 1サンプル 当た り 1取す る｡
採取 した試料はそれぞれ 目開き 75〃m 以下の幕下に調製 し､各試料 ごとに分析す る｡
第 3 天然鉱物中の石綿含有率の分析方法

1 タルク中の石綿含有率の分析方法
本法は､タル ク中の石綿を Ⅹ線回折法 を利用 してその含有率を判定す るものである｡
本法の対象 とす る石綿は､ トレモ ライ ト及びク リソタイルである｡普及型 Ⅹ線回折分析

5重量%､クリソタイル 0.
8重量%である｡検による検出限界は､概ね トレモライ ト 0.
出限界は､装置や試料の状態 (マ トリックス物質の Ⅹ線吸収係数 の大小､均質性､粒径､粒子配向等)､分析技術等に よって異なるが､これ以下の レベルでは再現性が乏 しい｡方法は､まず検出限界付近の標準試料 を用いて標準試料 中の トレモ ライ トとクリソタイルの回折線 を確実に検出できるよ うに装置の較正を行い､かつ測定条件を選定す る｡次に､被検試料の当該回折線強度 を標準試料 と同一測定条件で求め､被検試料の示す回折線の強度 を標準試料の石綿の回折線の強度 と比較 して､それ以下であることを確認す る｡(1)Ⅹ線回折装置

普及型 Ⅹ線回折装置を使用す るが､以下の点に留意す る必要がある｡
タル ク中の石綿の検出については､微量の石綿 を対象 とす ることか ら､Ⅹ 線回折装

置の選択 と機器 の精密 な調整 が重要である｡
Ⅹ 線 回折装置の選択 には､指定 された測定条件又 はそれ以上の条件が選べ るもので安定 したⅩ線強度が保持でき､標準試料 中の石綿 の回折線 を十分 に明瞭な ど‑ ク として記録 できるものを選ぶ ことが必要である｡機器 の調整､特 に ゴニオメー ターの調整が不十分な場合 は､回折線 の誤認や回折線強度 の減少が生 じ､正確 な判定が困難 とな
40の トレるOその影響は回折角が低角度 ほ ど大 きいので､本試験で回折角 (2 0) 10.

2.
1
0の ク リソタイルの回折線の強度測定には十分な注意が必要である｡
モ ライ トや 1(2)石綿含有 タル ク標準試料

0mgをタル ク 4.
975gによく混和 させ た粉末試料 を トレモ ライ ト含
トレモ ライ ト25.
0mgをタル ク 4.
960gによく混和 させ た粉
有 タル ク標準試料 とす るOク リソタイル 40.
末試料 をク リソタイル含有標準試料 とす る｡(3)分析操作

ア

Ⅹ線回折装置の測定条件
測定範囲 (20):トレモ ライ ト 1
0.
0‑ll
.
00
ク リソタイル 1
1
.
0‑1
3.
00
又は 23.
0‑26.
00
管電圧及び電流 .
I40kV､30mA又はそれ以上で測定す るOu
対陰極 :C
単色化 :グラファイ トモ ノクロメーター又 は Niフィル ター
検 出器 :シンチ レーシ ョンカ ウンター､プ ロポー シ ョナルカ ウンター､ガイガー
カ ウンター､半導体検出器等

3mm 又は 0.
2mm
ス リッ ト系 :受光ス リッ ト0.
発散 ス リッ ト 1
0o
散乱ス リッ ト l
ゴニオメー ター走査速度 :毎分 1/
80
又はそれ以下時定数 :最適 時定数を用いる｡
チ ャー トの フル スケール :回折線の強度測定はバ ックグラン ドを差 し引いた正味の ピー ク面積 を求 める｡記録チ ャー トには回折線 が ピ
ー クとして確認 できるよ うな適切 なフル スケール を選
ぶ こと｡
イ

測定法
Ⅹ線回折装置の測定条件 を適切な ものに設 定す る｡ トレモ ライ ト標準試料 とク リ
ソタイル標準試料 をそれぞれ試料保持板 に固 く詰め､X 線回折装置の ゴニオメー タ

0.
0‑ll
.
00 (
回
ーに装着す るO トレモ ライ ト含有 タル ク標準試料 を回折角 (2 0)10.
40付近)､ ク リソタイル含有 タル ク標準試料 を回折角 (28) ll.
0
折 ピー ク位置 1
回折 ピー ク位置 12.
10付近)又は 23.
0‑26.
00(
回折 ピー ク位置 2
4.
30
付近)
‑1
3.
00(
の範囲で測定 し､回折線強度 (面積) を記録す る｡

2

これ らの標準試料を試料保持板に詰 め直 して､3 回繰返 し測定 して､再現性のある回折線の強度 (面積)が明 らかに認 め られ ることを確認 した うえで､それ らの平均強度 (面積)を記録す る｡
次に､被検試料の測定を同様に行 う｡試料 を詰め直 して 3回繰 り返 し測定す るO
この とき､ トレモライ トは､10.
40の回折線､ク リソタイルは 12.
10又は 24.
30の回折面線が認 め られ るか否かを確認す る｡回折線が認 め られた場合は 3回の平均強度 (積)が各々標準試料の当該回折線強度 (面積)以下か否かを確認す る｡
ウ 判定方法
上記イの測定の結果､回折線が認 められない場合又 は標準試料の当該回折線強度

1重量%を超 えていない と判定 され る｡
以下である場合は 0.

(4)分析上の留意点
タル クに共存 しやすい鉱物 として､緑泥石 (クロライ ト)､方解石 (カルサイ ト)､
苦灰岩 (ドロマイ ト)､マグネサイ ト､石英 (クオーツ)等がある｡石綿含有の判定には､まず試料 タル クの定性分析 を行い､石綿以外の共存物質の回折線が重なっていな
0.
40の回折線には上記の鉱いか十分に調べてお くことが重要である｡トレモ ライ トの 12.
10と 24.
30の回折線の付近には緑泥石
物の回折線は重な らないが､ク リソタイルの 1
2.
50と 25.
00付近に出現)す ることがあることか ら､これ らのの回折線が出現 (各々1
回折線の重な りを十分注意す る必要がある｡
Ⅹ 線回折分析 によ り トレモ ライ トを検出 した場合､それが石綿か どうか決定す るには､さらに分析電子顕微鏡 を用いて粒子形状や化学組成 を確認す ることが必要である｡
しか し､現在､分析電子顕微鏡が普及 していないことや分析電子顕微鏡 による定量計数法が確立 していないことな どか ら､本法では Ⅹ線回折分析 によ り トレモライ トに相当す る回折線の検出をもって石綿 としている｡
2 セ ピオライ ト中の石綿含有率の分析方法

本法は､セ ピオライ ト中の石綿含有率を Ⅹ線回折法によ り判定す るものである｡本法の対象 とす る石綿は､ トレモ ライ トである｡本法は､まず標準試料 を用いて標準試料 中の トレモライ トの回折線 を確実に検 出できるよ うに装置の較正 を行い､かつ測定条件 を選定する｡次に､被検試料の当該回折線強度 を標準試料 と同一測定条件で求め､被検試料の示す回折線の強度 を標準試料のアスベス トの回折線の強度 と比較 して､それ以下であることを確認す る｡(1) Ⅹ線回折分析装置
普及型 Ⅹ線回折装置を使用す るが､以下の点に留意す る必要がある｡
セ ピオライ ト中の トレモライ トの検 出については､微量の トレモライ トを対象 とすることか ら､Ⅹ線回折装置の選択 と機器の精密な調整が重要である｡
Ⅹ 線回折装置の選択には､指定 された測定条件文はそれ以上の条件が選べ るもので3

安定 したⅩ線強度が保持 でき､標準試料 中の トレモ ライ トの回折線 を十分に明瞭 な ど‑ ク として記録できるものを選ぶ ことが必要で ある｡機器 の調整 ､特に ゴニオメー ターの調整が不十分な場合 は､回折線 の誤認や回折線強度 の減少が生 じ､正確 な判定が困難 となる｡その影響は回折角が低角度 ほ ど大きいので､本試験で回折角 (2 0)10.
40の トレモ ライ トの回折線 の強度測定には十分な注意が必要である｡(2) トレモ ライ ト含有セ ピオライ ト標準試料

00.
0mgをセ ピオライ ト 4.
900gによく混和 させた粉末試料 を トレモ
トレモ ライ ト 1
ライ ト含有セ ピオ ライ ト標準試料 とす る｡(3)分析操作
ア

Ⅹ線回折装置の測定条件

0.
0‑ll
.
00
測定範囲 (28):トレモ ライ ト 1
管電圧及び電流 :40
kV､30mA又 はそれ以上で測定す る｡
対陰極 :Cu

単色化 :グラファイ トモ ノクロメー ター又 は Niフィル ター
検出器 :シンチ レー シ ョンカ ウンター､プ ロポーシ ョナルカ ウンター､ガイガー
カ ウンター､半導体検出器等

3mm 又は 0.
2mm
ス リッ ト系 :受光ス リッ ト0.
発散 ス リッ ト lo散乱ス リッ ト lo
ゴニオメーター走査速度 :毎分 1/
80
又はそれ以下時定数 :最適時定数 を用いる｡
チャー トのフルスケール :回折線 の強度測定はバ ックグラン ドを差 し引いた正味の ピー ク面積 を求める｡記録 チャー トには回折線 が ピ
ー クとして確認 できるよ うな適切 なフル スケール を選
ぶ こと｡
イ

測定法
Ⅹ線回折装置 の測定条件 を適切 な ものに設 定す る｡ トレモ ライ ト含有セ ピオ ライ
ト標準試料 を試 料保持板 に固 く詰め､Ⅹ 線回折装置の ゴニオメーターに装着す る｡

0.
0‑ll
.
00(
回折 ピー ク位 置 10.
40付近)の範 囲でこの標準試料 を回折角 (2♂) 1
測定 し､回折線強度 (面積) を記録す る｡
この標準試料 を試 料保持板 に詰 めた ものは､詰 め直す と試料 の配向効果 な どで強度の変化が起きるので､別々の試料保持板 に詰めた もの 3個 を用意 し､それ らを測定 して､再現性 のある回折線 の強度 (面積) が明 らか に認 め られ ることを確認 した
うえで､それ らの平均強度 (面積) を記録す る｡
次 に､被検試料の測定を同様 に行 う｡ この際､別 々の試 料保持板 に詰 めた測 定試料 3個 を用意す る､又は被検粉末試料か ら 3回試料 を採取 し､試料保持板 に詰め直4

す ことによ り､3回測定す る｡ この とき､ トレモライ トの 10.
40の回折線が認 め られ
面積)が標準試料
るか否かを確認 し､回折線が認 め られた場合 は 3回の平均強度 (の当該回折線強度 (面積)以下か否かを確認す る｡
ウ 判定方法
上記イの測定の結果､回折線が認 められない場合 あるいは標準試料 の当該回折線強度以下である場合 は 0.
1重量%を超 えていない と判定 され る｡(
4)分析上の留意点
セ ピオライ トに共存 しやすい鉱物 として､方解石 (カルサイ ト)､苦灰岩 (ドロマイト)､マグネサイ ト､石英 (クオーツ)等がある｡ トレモ ライ ト含有の判定には､まず試料の定性分析を行い､ トレモ ライ ト以外の共存物質の回折線が重なっていないか十分に調べてお くことが重要である｡一般に､トレモ ライ トの 10.
40の回折線 には上記の鉱物の回折線は重な らないが､定性分析は重要である｡
Ⅹ 線回折分析によ りトレモ ライ トを検 出 した場合､それが石綿 か どうか決定す るには､さらに分析電子顕微鏡 を用いて粒子形状や化学組成 を確認す ることが必要である｡
しか し､現在 ､分析電子顕微鏡が普及 していないことや分析電子顕微鏡 による定量計数法が確立 していない ことな どか ら､本法では次のよ うに して トレモ ライ ト石綿 を判定 している｡
セ ピオライ ト中の トレモ ライ トの粒子形状を調べて､繊維状 と非繊維状の粒子割合とそのサイズか ら繊維状粒子の重量%を求めた研究論文がある｡それによる と､ トレ
モ ライ ト粒子の中で繊維状 を呈 しているのは全 トレモ ライ ト粒子の約 8重量%であるとしている｡本法では､検出 された トレモライ トの約 8重量%が繊維状 トレモ ライ トであるとい うことと､低濃度領域の誤差の大 きさを考慮 して､セ ピオライ ト中に 2重量%相当の トレモ ライ トを含有す る標準試料の トレモ ライ ト回折線強度 よ り被検試料

1重量%の トレモライ ト回折線強度が低い場合､被検試料中の トレモライ ト石綿 は 0.
を超 えていない と判定す るものである｡
3 バー ミキュライ ト中の石綿含有率の分析方法

本法は､Ⅹ 線回折法 を利用 してバー ミキュライ ト中の石綿の含有率 を判定す るものである｡バー ミキュライ トは､その産地 によ りトレモライ トや ク リソタイルの石綿 を含有

2.
4 0の回折線がク リソタイルの 1
2.
1
0
の回折線
す ることがある｡バー ミキュライ トの約 1と重な り合 う｡また､バー ミキュライ トはその構造層間に水和 したマ グネシウム層 をもつが､一般にバー ミキュライ トとされ る鉱産物の多 くは､構造眉 間にカ リウムを比較的多 く持ついわゆるハイ ドロバイオタイ トを含む ことが多い｡そのハイ ドロバイオタイ ト

0.
50の回折線が トレモ ライ トの 10̀
4 0の回折線 と重な り合 うことがある｡また､酸の約 1処理法や低温灰化法な どの方法では､バー ミキュライ トやハイ ドロバイオタイ トは分解 .
しに くく､濃縮 ･定量は容易でない｡ こ うした理由か ら､原鉱 を単 に粉末 Ⅹ線回折測定
した場合は､石綿の含有 を誤認 した り､あるいは過剰量に評価 した りしやすい｡

5

そのため､本法は簡易な試料前処理 を施 した試料についてⅩ線 回折分析 を行い､その結果か ら石綿含有を判定す るものである｡普及型 Ⅹ線回折分析に よる検出限界は､概ね5重量%､ ク リソタイル 0.
8重量%である｡検出限界は､装置や試料のトレモ ライ ト 0.
状態 (マ トリックス物質の Ⅹ線吸収係数の大小､均質性､粒径､粒子配向等)､分析技術
等 によって異 なるが､ これ以下の レベルでは再現性が乏 しい｡方法 は､まず検 出限界付
近の石綿を含有す る標準試料 に所定の前処理 を施 し､その前処理 を施 した標準試料 中のトレモ ライ トとクリソタイル の回折線 を確実に検出できるよ うに装置の較正 を行い､かつ最適な測定条件 を選定す る｡次 に､被検試料にも同 じ前処理 を施 し､その試料の当該回折線強度 を標準試料 と同一測定条件で求め､被検試料の示す 回折線の強度 を標準試料の石綿の回折線の強度 と比較 して､それ以下であることを確認す る｡(1)Ⅹ線回折分析装置
バー ミキュライ ト中の石綿 の検 出については､微量の石綿 を対象 とす るこ とか ら､Ⅹ
線回折装置の選択 と機器の精密 な調整が重要である｡
Ⅹ 線回折装置の選択 には､指定 された測定条件かそれ以上の条件が選べるもので安定したⅩ線強度が保持でき､標準試料 中の石綿の回折線 を十分に明瞭な ど‑ク として記録できるものを選ぶ ことが必要である｡機器 の調整､特 にゴニオメー ターの調整が不十分な場合は､回折線の誤認や回折線強度の減少が生 じ､正確 な判定が困難 となる｡その影
0.
40の トレモライ トや 1
2.
10のク リソタ響は回折角が低角度ほ ど大きいので､本試験で 1
イルの回折線の強度測定には十分な注意が必要である｡
t(2)石綿含有バー ミキュライ ト標準試料

トレモ ライ ト25.
0mgをバー ミキュライ ト4.
975gによく混和 させた粉末試料を トレモ
ライ ト含有バー ミキュライ ト標準試料 とす る｡ クリソタイル 40.
0mg をバー ミキュライ

960g によく混和 させた粉末試料をク リソタイル含有バー ミキュライ ト標準試料 と
ト 4.
す る｡
(3)分析操作

ア 試料の前処理
以下の①カ リウム溶液処理又は②加熱処理のいずれかの処理 を施す｡(
ヨ カ リウム溶液処理
トレモ ライ ト含有バー ミキュライ ト標準試料 とク リソタイル含有バー ミキュライ.
0gを 1モルの塩化カ リウム水溶液 100mL中によく分散 させ ､70℃
ト標準試料各々1
か ら80℃の温度で 1時間以上放置 して層間イオンを十分にカ リウムイオ ンに置換する｡処理物 は､遠心分離機で遠沈 させ､上済みを棄却す る｡その沈殿物 に蒸留水を
加 えて撹拝 し､再度遠沈 させ る｡ この操作を 3回繰 り返 し沈殿物 を良 く洗浄す る｡

00℃の乾燥機 中又はシ リカゲルデシケー ター中で十分に乾燥 さ
洗浄後の沈殿物 を､1せ る｡

6被検試料 も上記 と同様 なカ リウム溶液 による前処理 を施す｡②

加熱処理
トレモ ライ ト含 有バー ミキ ュライ ト標準試料 とク リソタイル含 有バー ミキュライ

0.
0gを､加熱炉 中にて 350±1 ℃で 1時間以上加熱処理す る｡加熱
ト標準試料各 々1
処理物はデ シケー ター中にて放冷 し､室温になった ら直 ぐに Ⅹ線 回折測定 に供す る｡
被検試料 も上記 と同様 な加熱処理 を施す｡
イ

Ⅹ線回折装置 の測定条件

0.
0‑ll
.
00
測定範囲 (28):トレモ ライ ト 1
ク リソタイル 1
1
.
0‑1
3.
00
又 は 23.
0‑26.
00
管電圧及び電流 :4
0kV､30mA 又はそれ以上で測定す る｡
対陰極 :Cu
単色化 :グラファイ トモ ノクロメー ター又 は Niフィル ター
検 出器 :シンチ レー シ ョンカ ウンター､プ ロポーシ ョナル カ ウンター､ガイガーカ
ウンター､半導体検 出器等

3mm 又は 0.
2mm
ス リッ ト系 :受光ス リッ ト0.
発散ス リッ ト lo散乱ス リッ トlo

ゴニオメー ター走査速度 :毎分 1/
80
又はそれ以下時定数 :最適時定数 を用いる｡
チャー トの フルスケール :回折線の強度測定 はバ ックグラン ドを差 し引いた正味のピー ク面積 を求める｡記録 チャー トには回折線が ピー ク
として確認 で きるよ うな適切 なフル スケール を選ぶ こと｡
り 測定法
Ⅹ線回折装置 の測定条件 を適切 なものに設定す る｡前処理 を施 した トレモ ライ ト含
有バー ミキュライ ト標 準試料 とク リソタイル含有バー ミキュライ ト標準試料 をそれぞれ試料保持板 に固 く詰 め､Ⅹ 線 回折装置の ゴニオメーターに装着す る｡ トレモ ライ ト

0.
0‑ll.
0 0(
回折 ピー ク位置 1
0.
40
含有バー ミキュライ ト標準試料 を回折角 (28)1付近)､ク リソタイル含有バー ミキュライ ト標準試料 を回折角 (28)ll
.
0‑1
3.
0 0(
回

2.
1
0
付近)又は 23.
0‑26.
0 0(
回折 ピー ク位置 24.
30付近)の範 囲を測
折 ピー ク位置 1
定す る｡それ らの回折線強度 (面積)を記録す る｡
これ らの標準試料 を試料保持板 に詰 め直 して ､3 回繰返 し測定 して､再現性 のある
回折線 の強度 (面積)が明 らかに認 め られ ることを確認 した うえで､それ らの平均強度 (面積) を記録す る｡

50℃加熱処理 を施 した被検試料の測定 を同様 に行 う｡
次 に､カ リウム溶液処理又は 30 .
4 0 の回折線 ､試料 を詰め直 して 3回繰 り返 し測定す る｡この とき､トレモ ライ トは､1

ク リソタイルは 1
2.
1
0又は 2
4.
30の回折線が認 め られ るか否 か を確認す る｡ 回折線が認め られた場合 は 3回の平均強度 (面積)が各 々標準試料の当該回折線強度 (面積)以下か否 かを確認す る｡

7

エ

判定方法
上記 クの測定の結果､回線線が認 め られない場合あるいは標準試料の当該回折線強1重量%を超 えていない と判定 され る｡
度以下である場合は 0.
(4) 分析上の留意点

バー ミキュライ トに共存 しやすい鉱物 として､緑泥石 (クロライ ト)､金雲母 (バイ
オタイ ト)､方解石 (カルサイ ト)､苦灰岩 (ドロマイ ト)､マ グネサイ ト､石英 (クオーツ)等がある｡石綿含有の判定には､まず被検試料 (バー ミキュライ ト)の定性分
析 を行 い､石綿以外の共存物質の存在 を十分に調べてお くことが重要である｡その上で､カ リウム処理 あるいは加熱処理 を施 した試料のバー ミキュライ トの回折線が トレ
0.
40の回折線 とク リソタイルの 1
2.
1
0と 24.
30の回折線 に重な らないか十
モ ライ トの 1
分 に検討す る｡緑泥石が含有 されてい る場合 は､その回折線が 1
2.
50と 25.
00
付近に出現す ることか ら､ク リソタイルの回折線 との重な りを十分注意す る必要があるO
X 線回折分析 により トレモ ライ トを検出 した場合､それが石綿か どうか決定す るには､さらに分析電子顕微鏡 を用いて粒子形状や化学組成 を確認す ることが必要である｡
しか し､現在､分析電子顕微鏡が普及 していない ことや分析電子顕微鏡 による定量計数法が確立 していないことな どか ら､本法では Ⅹ線回折分析によ りトレモ ライ トに相当す る回折線の検出をもって石綿 としている｡

4.天然 ブルーサイ ト中の石綿含有率の分析方法
天然ブルーサイ ト中には､ク リソタイルが含 まれていることが指摘 されてお り､その含有の有無を判断す るための方法が求 められている｡
天然ブルーサイ トは､不純分 として緑泥石 (クロライ ト)､マ グネサイ ト､ ドロマイ
ト､蛇紋石 (
サーペ ンティン)等を含 有す るため､ Ⅹ線回折法での含有率の定量は困難
DTG法)おいて もク リソタイル と減量温度が近接すである｡また､微分熱重量分析法 (る共存鉱物 (リザルダイ ト､クロライ ト､マ グネサイ ト､ ドロマイ ト等)の影響 によ り
ク リソタイルの定量を困難に してい る｡そ こで､ブルーサイ トに関 しては､酸処理 を行うことでブルーサイ トを溶解 し､溶解残 さ中に不純物 として存在す るク リソタイル を Ⅹ
線回折法及び微分熱重量法 (DTG 法)を用い､その存在の有無を確認す ることで､天然
ブルーサイ ト中のク リソタイル含有の有無の判断をす る｡(1)分析用試料の作製方法
Ⅹ線回折法及び DTG法に用いるための試料は次の様な手順で作製す る｡
アブルーサイ トを乳鉢等を用いて粉砕す る｡

イ

mLの入っているビーカー
粉末化 したブルーサイ ト試料約 5gを 20% クエン酸 200に加 え､約 1時間摸拝 してブルーサイ ト試料を溶解 させ る｡

Lm)にて溶解残 さを回収す る｡
ウ 溶解終了後､メンブランフィル ター (ポアサイズ 1F
その後､溶解残 さ試料を 105℃で 2時間乾燥後､溶解残 さ分析用試料 とす る｡

8

(2)分析方法

X線回折装置の測定条件 を適切 な条件 に設 定す る｡溶解残 さ分析用試料 を試 料保

ア

持板 に詰め､X 線回折装置 のゴニオ メー ター に装着 した後､定性分析 を行い､ク リ
ソタイル の存在 を示す回折角 (2♂) 12.
10
又は 24.
30の回折線の有無 を確認す る｡
次 に､熱分析装置の測定条件 を適切 な条件 に設定す る｡溶解残 さ分析用試料約 20イ

mg を微分熱重量分析装置 を用 いて定性分析 を行い ､DTG 曲線 にク リソタイル の存
在 を示す ピー クの有無 を確認す る｡
ウ

Ⅹ線回折装置 と微分熱重量分析装置の測定条件①

Ⅹ線回折装置 による測定条件 の例

1
.
0‑1
3.
00
又 は 23.
0‑26.
00
測定範囲 (28):ク リソタイル 1
管電圧及び電流 :40
kV､30mA又 はそれ以上で測定す る｡
対陰極 :Cu
単色化 :グラファイ トモ ノクロメー ター又は Niフィル ター
検出器 :シンチ レーシ ョンカ ウンター､プロポーシ ョナルカ ウンター､ガイガ
ーカ ウンター､半導体検 出器等
ス リッ ト系 :受光ス リッ ト0.
3mm 又 は 0.
2mm
発散ス リッ ト lo散乱ス リッ ト loゴニオメー ター走査速度 :毎分 1/
80
又はそれ以下時定数 :最適時定数 を用い る｡②

微分熱重量分析装置の測定条件

0mg
試料量 :約 2
温度 :室温 〜1
000℃
昇温 :20℃/
min
試料周 りの雰囲気 :静止空気

A1
2
03を 20mg
基準物質 :α･測定項 目 :DTG (微分熱重量)(3)判定方法

アX 線 回折法による定性分析 の結果､ク リソタイルの ピー クが確認 できな く､かつ､

DTG法において もク リソタイルの ピー クが確認できない場合 は､ブルーサイ ト試料
中には 0.
1重量%を超 えて石綿 を含有 していない と判定 され る｡
イ

X線 回折法及び DTG法のいずれかの方法並びに両方法 においてにク リソタイルの存在 を示す ピークが認 め られた場合 ､0.
1重量%を超 えて石綿 を含有 してい る と判定
され る｡

9

(
別紙)

基安化発 第 0828002号
平成 18年 8月 28日
中央労働 災害防止協会会長(
社)日本石綿協会会長(
社)日本作業環境測定協会会長(
社)日本化学工業協会会長
日本無機薬 品協会会長
バー ミキュライ ト工業会会長
全 国タル ク協議会会長
日本化粧 品工業連合会会長

殿

厚生労働省労働基準局
安全衛 生部化学物質対策課長

天然鉱物 中の石綿含有率の分析方法 について

石綿 に よる健康障害の防止対策の推進 につ きま しては､平素 よ り御理解 ､御協力 を賜 り
厚 く御礼 申 し上 げます｡
年政令 第 318号)及び石綿 障害予防規則 (平成 1
7
さて､労働安全衛 生法施行令 (昭和 47
年厚生労働省令第21号)の一部 が改正 され ､平成 1
8年 9月 1日か ら､ これ ら法令 に基づ く% に改 め られ る こととされ規制の対象 となる物 の石綿の含 有率 (重量比) が 1% か ら0.1
た ところです｡
建材 中の石綿等 をその重量 の0.1
% を超 えて含 有す るか否 かについて行 う分析 について
は､平成 1
8年 8月 21目付 け基発 第 0821002号 ｢建材 中の石綿含 有率 の分析方法 について｣
において ､0.1% までの精度 を有す る分析方法 としてJI
SA 1
481 ｢
建材製 品中のアスベ ス
ト含 有率測定方法 ｣ (以下 ｢JI
S法｣ とい う｡)等 がある とされてい る ところです｡
しか しなが ら､JI
S法 では､石綿 を ｢不純物 と して含 有す るおそれ の ある天然鉱物及びそれ を原料 としてできた製品については､適用 しない｣ とされてい ることか ら､石綿 を不純物 として含 有す るおそれのあ る天然鉱物 を粉砕 し､原料 として使用す る場合 にお ける石
綿含有率 の分析 をJI
S法 に よ り行 うことは適 当ではあ りません｡
この ことか ら､天然鉱物 中の石綿含有率 の分析方法について､厚生労働省 の委託事業 によ り(社)日本作業環境測定協会 において検討 を行 った結果 ､今般 ､別添の とお りその分析
方法 が取 りま とめ られた ところです｡
つ きま しては､本分析方法 について､傘 下会員 に対す る周知 につ き格別の御配慮 を賜 ります よ うお願 い 申 し上げます｡